— 120 — 



Il minerale era, dunque, da considerarsi come una specie nuova, non 

 potendo per la sua omogeneità, come osservava Lovisato, essere considerato 

 come una miscela di malachite e di Smithsonite, nè essere ricondotto alla 

 malachite, differenziandosi da questa sia per il peso specifico, che in due 

 determinazioni diverse era stato ottenuto eguale a 4,07, sia, e specialmente, 

 per i risultati analitici. 



Sulla vera natura della Rosasite rimasero, però, dei dubbi, sia per il 

 tipo di composizione davvero poco comune, sia soprattutto, perchè, dato il 

 colore del minerale, appariva verosimile che esso non fosse anidro. Delle 

 nuove ricerche chimiche apparivano molto desiderate, onde sono veramente 

 assai grato al prof. Zambonini, che, avendo avuto dall'ing. prof. G. Lincio (') 

 una piccola porzione del campione originale sul quale fu fondata la specie, 

 campione rinvenuto nella raccolta del compianto prof Lovisato, volle affidarmi 

 l'incarico di controllare la natura di questo minerale. 



La Eosasite si presentava, come era stata descritta, o sotto forma di 

 una sottile venuzza lievemente mammillonare, ovvero di piccoli bitorzoletti, 

 sopra una roccia ricoperta di limonite e formata da una massa argillosa, e 

 possedeva struttura fibroso-raggiata, con splendore sericeo e colore verde- 

 chiaro nella frattura fresca, ed un colore lievemente più cupo alla superficie. 



Circa un grammo di sostanza, sotto forma di piccoli frammentini, potei 

 isolare dalla roccia, e con essi, dopo essermi scrupolosamente assicurato della 

 loro purezza, osservandoli al microscopio, determinai dapprima, col metodo 

 della boccetta, il peso specifico, che trovai eguale a 4,09, valore questo, so- 

 stanzialmente uguale a quello ottenuto precedentemente (4,07) e che quindi 

 mi assicurava dell'identità del minerale. 



La sostanza che, ridotta in polvere, aveva un colore verde-azzurrino, 

 venne, quindi, posta entro una navicella in un fornelletto elettrico, e calci- 

 nata in corrente di aria secca e priva di C0 2 , onde potere direttamente, 

 per pesata, determinare l'eventuale acqua e l'anidride carbonica. Il residuo 

 della calcinazione venne sciolto in acido nitrico e portato a secco per inso- 

 lubilizzare l'eventuale silice, e filtrato onde eliminare tutti i residui inso- 

 lubili, nel filtrato vennero, per via elettrolitica, determinati il rame ed il 

 piombo, il primo come Cu ed il secondo come Pb0 2 . Nel liquido restante 

 venne, dopo opportuni concentrazione, separato il ferro dallo zinco mediante 

 duplice precipitazione con idrato ammonico e poi, essendosi ottenuto un lieve 

 precipitato rosso-cristallino col reattivo di Cugaev, venne determinato il ni- 

 chelio, pesandolo come sale di nichel della dimetilglionima. 



(') Compio volentieri il gradito dovere di ringraziare pubblicamente il prof, inge- 

 gnere Lincio per la cortesia con la quale ha soddisfatto il mio desiderio di far studiare 

 nuovamente la Rosasite, ponendo a mia disposizione un materiale raro e prezioso. 



F. Zambonini. 



